Исследование кинетики конвективной сушки натуральных кож

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ КОНВЕКТИВНОМ СУШКИ НАТУРАЛЬНЫХ КОЖ EXAMINATION OF KINETICS OF NATURAL LEATHERS CONVECTIVE DRYING

A.И. Ольшанский, А.Л. Климентьев*

B.В. Петренко

Витебский государственный технологический университет

УДК 675.026.267 A. Alshanski, A. Klimentyev* V. Petrenko

Vitebsk State Technological University

РЕФЕРАТ

ABSTRACT

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА, КОНВЕКТИВНАЯ СУШКА, ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ, ТЕМП НАГРЕВА ТЕЛА, РЕГУЛЯРНЫЙ РЕЖИМ, КРИТЕРИЙ БИО, ЧИСЛО РЕБИН-ДЕРА, СРЕДНЕИНТЕГРАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Представлены результаты исследования конвективной сушки различных видов натуральной кожи методом теории регулярного режима. Приведены результаты расчета плотностей тепловых потоков и среднеинтегральных температур. Получены приближенные уравнения для расчета кинетики сушки в периоде падающей скорости. Рассмотрена возможность применения в расчетах кинетики сушки результатов аналитических решений уравнений теплопере-носа.

NATURAL LEATHER, CONVECTIVE DRYING, MOISTURE CONTENT, BODY HEAT RATE, REGULAR REGIME, BIO CRITERION, REBINDER NUMBER OF, AVERAGE CUMULATIVE TEMPERATURE

The article presents results of the study of convec-tive drying of various types of natural leather using the theory of regular mode. The results of calculating the densities of heat fluxes and medium integral temperatures are discussed. Approximate equations are derived for calculating the drying kinetics in the period of the incident velocity. The possibility of applying the results of analytical solutions of the heat transfer equations in the calculations of drying kinetics is considered.

V.

ВВЕДЕНИЕ

Сушка натуральных кож является сложным комплексным технологическим процессом, в котором шкура, прежде чем превратиться в промышленную кожу, проходит ряд разнообразных операций, важнейшей из которых является дубление [1, 2, 3]. Следует отметить, что натуральная кожа является очень сложным и неоднородным материалом как в отношении толщины, так и в отношении своих различных физико-механических и теплофизических показателей. Влияние на эти показатели оказывает не только возраст и вид животного, но и значительное различие в строении кожной ткани для разных участков шкуры. Поэтому наблюдаются значительные колебания плотности даже для одного вида кожи в

* Е-таН: klimentyev@vstu.by (А. КПте^уе^

зависимости от топографического участка шкуры, из которого вырезан образец кожи [2]. При этом кожа после дубления резко изменяет свои теплофизические константы, присущие шкуре [1, 2].

Например, для краснодубной юфти по данным эксперимента [2] обнаружено колебание плотности сухой кожи р0 от 400 до 560 кг/м3,для стелечного полувала - от 550 до 650 кг/м3, для рантовой подошвы - от 880 до 980 кг/м3. Натуральная кожа относится к термочувствительным материалам, и поэтому сушка проводится при мягких температурных режимах теплоносителя tc = 30-60 °C, скорости v = 0,5-2 м/с и высоких влагосодержаниях воздуха ф = 40-60 %. В процессе сушки кожа на протяжении всего процесса

испытывает усадку, при которой значительно изменяются размеры, вызывающие коробление и разрушение структуры материала [1, 2, 3]. Основным препятствием для быстрой интенсивной сушки кожи при повышенных температурах является усадка, коробление и разрушение структуры материала, и поэтому выбор рациональных режимов сушки, обеспечивающих минимальную длительность сушки при высоких технологических качествах готового продукта, имеет важное значение [3]. При мягких режимах сушки кожи наблюдаются периоды постоянной температуры, на уровне температуры мокрого термометра. Основная трудность при экспериментальных исследованиях кинетики сушки в лабораторных условиях заключается в адекватном воспроизведении условий, имеющих место в сушильной установке [4]. Для уменьшения этого несоответствия при исследованиях кинетики все кривые сушки и температурные кривые систематизируются по режимам, последовательно по температурам, скоростям и влагосодержаниям в широком диапазоне изменения режимов сушки и влагосодержаний материала [4]. ОСНОВЫ РЕГУЛЯРНОГО РЕЖИМА

Наиболее общим признаком начала регулярного режима нагрева тела является соотношение [5, 6]

градиенты температуры и при отсутствии в материале термического переноса вещества при значениях ЕЬ < 0,1 (практически достаточно ЕЬ < 0,4) темп нагрева тела определяется уравнением [5-7]

где а - коэффициент теплообмена; со - удельная теплоемкость сухого тела; р0 - плотность;

- отношение объема тела к его поверхности испарения (характерный размер влажного материала).

При таких условиях теплообмена относительная избыточная температура определяется выражением [6]

Здесь ЕЬ - теплообменный критерий Био; Го - теплообменный критерий Фурье; в - сред-неинтегральная относительная температура.

Учитывая, что ЕЬ • Го = тг • т [6-7], уравнение (3) принимает вид

где тг - темп нагрева материала; &Ь/й,т - ско-рость нагрева влажного тела; - температура среды; I - среднеобъемная температура материала.

Темп нагрева материала находится экспериментально построением графической зависимости между /и(!с- I) и временем т. В стадии регулярного режима такие графики имеют вид прямых. Темп нагрева тела зависит от формы тела, теплофизических характеристик, условий теплообмена поверхности тела с окружающей средой и не зависит от режима сушки. Для тонких плоских материалов при ЕЬ < 1 тг не зависит от толщины материала [5]. При нагревании тонких плоских влажных материалов при мягких режимах сушки наблюдаются незначительные

где т - время сушки во втором периоде. Стадия регулярного режима наступает с началом второго периода сушки. Средняя температура материала в периоде постоянной скорости сушки Ь» при малых градиентах температур приближенно равна температуре мокрого термометра 1мт = 1П = I», где 1П - температура поверхности материала [9]. Среднеобъемная температура во втором периоде вычисляется из уравнения

ГЩ^

ехр

^С ' ' __

елр

где Ь - температура материала в периоде по-

стоянной скорости сушки;

температура

мокрого термометра.

Сушка тонких плоских материалов протекает с периодом постоянной температуры в периоде постоянной скорости сушки, и температура материала в этом периоде равна температуре мокрого термометра Ьмт. При сушке таких материалов, когда можно пренебречь градиентом температуры по сечению тела, можно приближенно допустить равенство среднеинтегральной температуры в первом периоде сушки ~ Ьмт [9]. Плотность потока тепла на нагрев влажного тела при конвективной сушке определяется балансовым уравнением теплообмена [8, 9]

где F - поверхность испарения материала; 00 — сухая масса материала, сш — удельная теплоемкость влажного тела. Тогда запишем

где /УД = F / С0— удельная поверхность тела.

Удельная поверхность материала выражается соотношением

где V — объем влажного материала.

Решением уравнения (7) при начальном условии 1(0) = Т0= ЬМТ (начало второго периода) получим уравнение температурной кривой [8]

Подставляя (8) в (9) с учетом (2), получим

1=1с-

Вывод уравнения (10) согласуется с решением (5), что подтверждает справедливость уравнения (4) для среднеинтегральной температуры материала при условии Ы < 1 для тонких тел.

Основное уравнение кинетики сушки [3, 8, 9] запишем в виде

= _а

ь

Щш

где q — относительная плотность теплового потока; и qII — плотности потока тепла в первом и втором периодах сушки; акр — коэффициент теплообмена в периоде постоянной скорости сушки; ЕЬ — число Ребиндера; N — относительная скорость сушки.

Число Ребиндера

(1Г (Ш

г

= ^ ,

где Ь — температурный коэффициент сушки, Ь = б! / бй; б! / бй — скорость изменения вла-госодержания; г — теплота парообразования.

Число Ребиндера позволяет расчет теплообмена свести к расчету влагообмена. Температурный коэффициент сушки Ь = б! / бй находится графическим дифференцированием температурной кривой — Т = /(й).

Для многих материалов зависимость числа ЕЬ от влагосодержания выражается эмпирической формулой [3, 8, 9]

Постоянные А и п0 определяются экспериментально.

На основании (12) и (13) для среднеинтегральной температуры можно записать [8, 9, 11]

где йр и йКр — равновесное и критическое вла-госодержание материала.

Интегрируя уравнение с учетом (13) для фиксированных значений температуры и влагосо-держания, получим

\exp\-nJii-Uj,)--ехр

Обработкой экспериментов по сушке различных видов натуральной кожи по уравнению (13) методом наименьших квадратов получена формула [7, 11]

ЭКСПЕРИМЕНТ

Первичный материал для исследования сушки натуральных кож в виде кривых сушки и температурных кривых заимствован из монографии А. В. Лыкова [2] по многочисленным опытным протоколам наблюдений. Все опыты систематизированы по температурам, скоростям движения и относительным влагосодержаниям

воздуха. Обработка эксперимента проводилась: по температурам = 40; 50; 60 °С; скорости воздуха V = 0,5; 1; 3 м/с; по влагосодержаниям воздуха ф = 30; 45; 50; 60 %. Большой диапазон изменения режимов сушки при различных начальных влагосодержаниях кожи позволяет получить достаточно достоверные уравнения для расчета основных параметров кинетики сушки. На рисунке 1, 2 и 3 изображены кривые сушки и = /(т) и температурные кривые I = /(т) в процессах сушки краснодубной юфти (рисунок 1), хромового опоека (рисунок 2) и рантовой подошвы (рисунок 3) при различных режимах.

Видно, что при конвективной сушке тонких материалов наблюдаются не только периоды постоянной скорости сушки, но и периоды постоянной температуры на уровне температуры мокрого термометра tмт ~ tП. С началом второго периода скорость сушки убывает, а температура непрерывного возрастает до tc при т ^ <х>. На рисунке 3б дана графическая зависимость ¡и^- I) от времени сушки тдля рантовой подошвы, из которой определяется темп нагрева влажного тела тг Такие зависимости имеют вид прямых, и следовательно кривые сушки и темпе-

Рисунок 1 - Кривые сушки и = /(т) и температурные кривые I = /(т) для процессов конвективной сушки краснодубной юфти при режимах: 1 - I = 50 °С; V = 1 м/с; ф = 45 %; 2 - I = 50 °С; V = 0,5 м/с; ф = 50 %

г

Л

Рисунок 2 - Кривые сушки и = /(т) и температурные кривые t = /(т) для процессов сушки хромового опоека при режимах: 1 - гс = 45 °С; V = 1 м/с; ф = 27,5 %; 2 - гс = 50 °С; V = 1,5 м/с; ф = 30 %; 3 - переменный режим сушки: до иКр = 1; = 60 °С; ф = 50 %; от иКр = 1 до и = 0,22; = 45 °С; ф = 30 %. Скорость воздуха V = 0,5 м/с

V.

Г

и

0.8

Ы пр

0,6 0,4 0,2

1п (гс-1) 2 -- —— --- --- --

"" 1,Э 1 /

50 1С Ю 150 2С Ю 250 ЗС 0 Г, мин

•

[

1,"С

46

42

38

34

30

80

160

240

320

400

480 Т, мин

Рисунок 3 - Кривые сушки рантовой подошвы и = /(т) и температурная кривая t = /(т) в режиме сушки: гс = 50 °С; V = 0,5 м/с; ф = 50 %

ратурные кривые во втором периоде представляют экспоненты. Стадия регулярного режима наступает сразу с началом второго периода, и распределение температуры внутри тела описывается экспоненциальной функцией и не зависит от начального распределения температуры. В стадии регулярного режима коэффициент неравномерности распределения температуры в теле V = 1; происходит быстрое выравнивание температур по поверхности и объему [5]. Из теории регулярного режима следует, что чем меньше значение критерия ЕЬ, тем быстрее все точки тела по объему вступают в стадию регулярного режима [5, 6].

Обработкой большого числа опытных данных по сушке юфти, рантовой подошвы, опоека, стелечного полувала в широком диапазоне изменения режимных параметров установлена приближенная зависимость для темпа нагрева кожи

ным коэффициентом сушки [3]. Формула (18), полученная для натуральных кож, справедлива до сушки и ~ 0,25, поскольку при и < 0,25 происходит углубление зоны испарения и значительная часть тепла идет на нарушение связи влаги с материалом, и величина г не соответствует действительности. В таблице 1 даны расчеты коэффициента теплообмена а для процесса сушки краснодубной юфти при различных режимах по данным А. В. Лыкова [2] и сравнение этих значений а, вычисленных по-современному критериальному уравнению [1, 3, 9]. Обработкой большого количества экспериментальных данных по конвективной сушке различных материалов была установлена формула для теплообмена критерия Нуссельта [3, 8-10]

где и №кр - равновесное и критическое вла-госодержание материала в процентах (%). КИНЕТИКА ТЕПЛООБМЕНА

Поскольку экспериментальных критериальных уравнений для расчета коэффициента теплообмена а еще не существовало, А. В. Лыковым [2] для определения а на основе обработки опытных данных кривых сушки и температурных кривых была получена формула

где ] - интенсивность испарения влаги с поверхности материала; сЖ - теплоемкость жидкости.

Среднеобъемная температура кожи I для каждого текущего влагосодержания материала определялась по температурной кривой I =/(и). Скорость возрастания температуры dt / du находится графическим дифференцированием кривой I = /(и). Величина dt / du в дальнейшем была названа А. В. Лыковым температур-

где Яв - критерий Рейнольдса; Тс и Тмт - аб-солютные температуры среды и мокрого материала.

Постоянная п учитывает уменьшение коэффициента теплообмена а в периоде убывающей скорости сушки. Проведена обработка опытных данных по сушке различных видов натуральной кожи в широком диапазоне изменения режимных параметров сушки с целью сопоставления полученных результатов с показателями в формуле (19). На рисунке 4 приведены результаты обработки экспериментов для зависимостей ^Ми = /(^Яе) и а / акр) = /(& / для различных кож при разных режимах сушки. Показатель степени в критерии Рейнольдса полностью совпадает с принятым в уравнении (19). Постоянная п = 0,75 для всех видов натуральной кожи. Коэффициент С, определяемый уравнением С = Ми / Re02S, оказался равен С = 0,95. Показатель степени в симплексе (Тс / Тмт), определяется из зависимости ^Ми / Яв0,25 = /(^Тс / Тмт) и также практически совпадает с принятым значением в уравнении (19).

В таблице 1 дано сопоставление значений коэффициентов теплообмена по формуле А. В. Лыкова с вычисленными по критериальному уравнению (19). Отмечается явное совпадение расчетных значений а.

54

^N11

-03

-0.4

-0,3

-0.2

-0.1

а

^^ ^ """* \ \ 1 1 ) ____ ]... ____

-0,2

- -0.4

-0.6

1 а

Рисунок 4 - График зависимости ^Ми = f

Таблица 1 - Зависимость коэффициента теплообмена а от влагосодержания краснодубной юфти в процессе конвективной сушки при различных режимах

гс, °С 40 40 50 50 50 50 60 60 50

Ф, % 40 60 80 40 45 45 45 45 45

V, м/с 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 4 0,5 1

W,% Коэффициент теплообмена а, Вт/м2^°С, числитель

80 11,5 8,3 5,4 11,5 10,5 27,5 30 14,8 17,1

10,4 9,4 4,6 10,8 9,5 25,4 28,6 12,6 16,7

70 11,2 8,1 5,8 11 10,8 27,3 30 14,7 17,1

10,4 9,3 4,8 10,8 10,2 25,4 28,6 12,6 16,7

60 9,2 7,2 4,2 11,5 9,6 27 27 13,5 13,6

9,6 8,3 3,8 10,3 10,5 25,2 27,2 11,8 14,2

50 8,8 6,5 3,9 9,6 8,9 25 24,5 10,9 12,8

8,6 7,2 3,4 8,9 9,2 23,3 23,7 10,3 13,2

40 7,9 5,7 2,9 8,8 8,6 23 22,6 9,8 11,6

7,3 6,2 2,7 7,7 8,4 21,2 20,3 8,8 11,2

30 7,3 5,8 2,5 7,8 7,2 19,5 18,4 8,4 9,8

5,9 4,6 2,2 6,5 6,8 16,7 16,8 6,8 9,1

25 V 6,2 3,1 - 6,5 3,5 16 16,4 6,5 8,1

5,2 3,9 - 5,4 3,9 13,8 14,7 6,1 7,9

В качестве примера приведем расчет акр для периода постоянной скорости сушки для краснодубной юфти по формулам (18) и (19) при режиме: tc = 50 °С; V = 1 м/с; ф = 45 %; и» = 1,13; икр = 0,7. Экспериментальные данные по протоколу опыта. Пластина 250*150*1,8 мм; 1мт = 1п = 35 °С; скорость сушки в первом периоде N = 1,5 • 10-4 с1; скорость изменения температуры dt / dU ~ 5 °С при переходе первого периода во второй. Поверхность пластины Г = 0,0375 м2. Объем V = 0,0675 • 10-3 м3. Ко -личество удаляемой влаги Ош = 30,6 • 10-3 кг. Абсолютно сухой вес образца С0 = 27 • 10-3 кг. Плотность образца юфти ро = С0 / V = 27 • 10-3/ / 0,0675 • 10-3 = 400 кг/м3. Удельная теплоемкость кожи с» ~ 1550 Дж/кг • °С.

Интенсивность испарения влаги [3]

Коэффициент теплообмена а равен

Хи Лл _ 96,9-2,83• 1(Г

I 0,15

= 18,2 Вт/м2-°С.

Кинематическая вязкость и теплопроводность воздуха vЕ и 1Е определяется по таблицам [4] при = 50 °С, I - длина образца кожи по набеганию потока. Плотность теплового потока в первом периоде по уравнению кинетики сушки

х

х 1,8 10'3  1,5-КГ4 = 261 Вт/м2-°С.

х

х 1,8-КГ" Ш Щ0810"' кг/м2-с.

Коэффициент теплообмена а равен

Коэффициент теплообмена по формуле А. В. Лыкова

= 17,4Вт/м2-°С.

Плотность потока тепла в первом периоде сушки по уравнению Ньютона

Коэффициент теплообмена акр по критериальному уравнению (19).

Для периода постоянной скорости сушки отношение (и / икр)0,75 = 1. Число Рейнольдса

Погрешность при всех методах вычисления акр и теплового потока составила Д ~ 4,5 %.

Запишем основное уравнение кинетики сушки в виде [3, 8-10]

Коэффициент теплообмена определяется по критериальному уравнению теплообмена для критерия Нуссельта [4]

= 96,9

где ДЬ1 и ДЬ11 - изменения температур в первом и втором периодах сушки.

Уменьшение коэффициента теплообмена а в периоде подающей скорости сушки выражается соотношением [3, 8, 10]

Из [10], с учетом числа Ребиндера следует

а

Для процессов сушки всех видов натуральных кож п = 0,75.

На рисунке 5 дана обработка эксперимента для зависимости Д^ / Д^ = ^и / икр), которая приближенно аппроксимируется уравнением, справедливым для всех видов кож

№кр аКР

—

где Микр - критерий Нуссельта в первом периоде.

Учитывая соотношения (29) можно записать

-

Тогда относительная скорость сушки N равна

На основании уравнений (28), (29) и (30) име-

ем

= «г

Подставляя в (28) получим

— •

Чп = ч,

г —

и

.

Уравнение (32) получено при обработке большого числа экспериментов по сушке более 13 наименований различных материалов, а (31) обработкой эксперимента по конвективной сушки различных видов натуральных кож. Следует отметить, что конвективная сушка натуральной кожи проходит при мягких режимах (1с = 3060 °С), скоростях воздуха V = 0,5-1,5 м/с и высоких относительных влагосодержаниях воздуха (р (<р з 40-80 %). При таких условиях сушки процессы являются малоинтенсивными.

Пример. Приведем расчет значений плотностей тепловых потоков для второго периода сушки по формулам (31) и (35) для режима сушки краснодубной юфти. Режим сушки: = 50 °С; V = 1 м/с; ф = 55 %; и0 = 1,13; икр = 0,7; и0 = 0,7; и = 0,12; N = 1,5 • 10-4 с1; а, =г • рл • ^ • N =

р ' ' ' ' го V

= 2420 • 103 • 400 • 1,8 • 10-3 • 1,5 • 10-4 « - 261 Вт/м2.

Максимальная погрешность в значениях тепловых потоков, вычисленных по формулам (31), (35) составляет около 8 % только при влагосо-держаниях близких к равновесным, но находится в пределах точности проведения эксперимента.

Обозначим ^ / й,тчерез Ъ' и запишем уравнение (1) в форме

изображены зависимости Ъ' = mt • (tc - t) = = /(и / и ), полученные обработкой эксперимента по сушке рантовой подошвы, краснодуб-ной юфти и хромового опоека при различных режимах. Эти зависимости приближенно аппроксимируются уравнением

У = й/Г/й?г = т,{1(. -1 )=В-

/ _

и

\11 КГ У

.

Обработкой опытных данных получены значения параметра Б (°Сс), которые определяются видом натуральной кожи и не зависят от режима сушки: рантовая подошва -Брант = 6 • 10-4; краснодубная юфть - БЮФТЬ = = 4,6 • 10-4; хромовый опоек - БОП = 1 • 10-4.

Решением уравнения (37) вычисляется сред-неинтегральная температура кожи во втором периоде сушки

т,

_

и

V.11 кр у

где mt - темп нагрева, с1.

Подставляем (30) в (37), получим

где Ъ' - скорость изменения температуры во втором периоде сушки за единицу времени, определяемая графическим дифференцированием температурной кривой I = /(т) . На рисунке 6

После простых преобразований получим выражение для определения температуры мокрого термометра

Таблица 2 - Результаты расчета значений плотностей тепловых потоков для второго периода сушки для режима сушки краснодубной юфти

и 0,65 0,6 0,5 0,4 0,35 0,3 0,25

и / икр 0,928 0,875 0,714 0,571 0,5 0,428 0,375

ЧП, Вт/м2 (31) 238,4 216,5 143,6 109,4 92,8 77,3 61,6

Чп, Вт/м2 (35) 236,8 213,6 139,4 105,2 87,7 71,6 56,8

А, % ^ разбежка 0,84 0,93 2,8 3,6 5,3 6,5 7,9 У

58

e'=mt

6- 10 4Г

2

1 з • _ -—- У ~ 41 t

•

1- 10"

0.8

0.6

0.4

0,2

0.1

0.2

0,3

0.4

0.5

0.6

0.7

0,8

U/UK

Рисунок 6 - Зависимость Ъ' = тг • (tc - t) от относительного влагосодержания материала для различных видов кож при разных режимах (режимы указаны на рисунках 1, 2 и 3): 1 - краснодубная юфть; 2 - хромовой опоек; 3 - рантовая подошва

V.

В качестве примера вычислим температуру ЬМТ для процесса сушки краснодубной юфти при режиме: гс = 50 °С; V = 1 м/с; ф = 45 %; гмтя tn = = 35 °С; и0 = 0,12; йкр = 0,7; т( = 2,94 • Т0-5 с1; Б = 4,6 • 10-4 °С/с. Расчетное значение

4.6-КГ 2,94-ПГ

=34,4 °С

кинетики сушки результаты аналитических решений уравнений теплопереноса. Для бесконечной неограниченной пластины при граничных условиях третьего рода, нагреваемой в среде tc = const, когда теплообмен между ограничивающими поверхностями пластины с окружающей средой происходит по закону Ньютона, при значениях теплообменного критерия Bi < 1 А. В. Лыковым [5] получено уравнение для избыточной температуры на поверхности материала

Для процесса сушки рантовой подошвы при режиме: = 50 °С; V = 0,5 м/с; ф = 45 %;

йкр = 0,6; ир = 0,1; tMT_ = 34°С; mt = 3,7 • 10-5 c1.

Учитывая, что Bi • Fo = mtrn уравнение (43) примет вид

Совпадение расчетных значений tMT с экспериментальными вполне удовлетворительное. Представляет интерес использовать в расчетах

Начальной температурой отсчета для второго периода сушки является температура в периоде постоянной скорости сушки tмт я tП. В малоинтенсивных процессах сушки при нагреве тонких

плоских влажных тел при tc = const и отсутствии в материале термического переноса вещества градиентом температуры по сечению тела можно пренебречь, и температуру вП можно без большой погрешности заменить на среднеинте-гральную в(ЬП ~ t) [6, 9]. Анализ большого числа экспериментов на конвективной сушке различных видов натуральной кожи [1, 2] показал, что перепад температуры по сечению влажного материала не превышает At ~ 2-4 °С и зависит от толщины кожи.

Принимая приближенно вП ~ в, расчетное уравнение запишем в виде

достоверные зависимости коэффициента теплопроводности влажной кожи от влагосодержания и температуры материала. С использованием данных, приведенных в [1, 2], по коэффициенту теплопроводности влажных кож и формулы В. И. Дубницкого [3]

была проведена обработка этих данных. В результате зависимость коэффициента от температуры и влагосодержания

Среднеинтегральная температура определяется выражением

В таблице 3 дано сравнение расчетных значений среднеинтегральных температур, вычисленных по уравнениям (5), (15) и (32), с экспериментом для процесса сушки краснодубной юфти при режиме = 50 °С; V = 1 м/с; ф = 45 %. При вычислении величины критерия Ы необходимы

Коэффициент В для натуральных кож принимает положительные значения и равен В = 1. Теплопроводность абсолютно сухой кожи равна: рантовая подошва - Х0 = 0,120; краснодубная юфть - Х0 = 0,105; опоек хромового дубления -Х0 = 0,055; юфть танидного дубления - ,Я0 = 0,115 Вт/м • °С. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе метода теории регулярного режима проведено исследование кинетики теплообмена для процессов сушки различных видов натуральной кожи. Получены уравнения для опреде-

Таблица 3 - Сравнение экспериментальных значений среднеинтегральных температур с расчетными, вычисленными по уравнениям (5), (10), (15), (38), (44), для процесса конвективной сушки краснодубной юфти в режиме сушки = 50 °С; V = 1 м/с; ф = 45 %

u а, Вт/м2- °С к, Вт/м2- °С Bi V мин t, °С (5), (10) t, °С (15) t, °С (38) в (44) t, °С (44) t, °С эксп.

0,6 13,6 0,170 0,143 12,5 35,4 35,4 35,4 0,086 36,3 35,6

0,5 12,8 0,159 0,144 22,2 35,9 36,2 36,6 0,105 36,7 35,9

0,4 11,6 0,148 0,141 38,2 36,6 37,5 37,8 0,128 36,9 36,8

0,35 10,5 0,143 0,132 55,4 37,0 38,2 38,0 0,135 37,2 37,2

0,3 9,7 0,139 0,126 77,3 37,3 39,4 38,8 0,146 37,5 38,5

U25 8,1 0,135 0,115 98,8 38,2 - 39,8 0,195 38,3 38,6 J

Примечание: пластина юфти: 250*150*1,8 мм; u0 = 1,13; uKp х 0,7; up = 0,12; tMT х tn = 35 °С; р0 = 400 кг/м3; с0 = 1,55 кДж/кг • °С; X0 = 0,115 Вт/м • °С; mt = 1,76 • 10-3 мин-1.

60

ления плотности тепловых потоков и среднеин-тегральных температур в периоде убывающей скорости сушки. Установлена зависимость для темпа нагрева натуральных кож. Представлены примеры расчета параметров сушки по приведенным уравнениям. Дана проверка достоверности полученных уравнений и сопоставление расчетных значений температур с экспериментом. Получено приближенное уравнение для вычисления теплового потока без определения коэффициента теплообмена. Рассмотрена возможность применения для расчета среднеин-тегральной температуры результата аналитических решений уравнений теплопереноса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кавказов, Ю. Л. (1973), Тепло- и массообмен в технологии кожи и обуви, Москва, Легкая индустрия, 272 с.

REFERENCES

1. Kavkazov, Yu. L. (1973), Teplo- i massoobmen v tehnologii kozhi i obuvi [Heat and mass transfer in the technology of Leather and shoes], Moscow, Light Industry, 272 p.

2. Лыков, А. В. (1938), Кинетика и динамика процессов сушки и увлажнения, Москва, Гизлег-пром, 776 с.

3. Лыков, А. В. (1968), Теория сушки, Москва, Энергия, 590 с.

4. Рудобашта, С. П. (2010), Теплотехника, Москва, Колосс, 599 с.

5. Лыков, А. В. (1967), Теория теплопроводности, Москва, Высшая школа, 600 с.

6. Лыков, А. В., Михайлов, Ю. А. (1963), Теория тепло- и массопереноса, Москва-Ленинград, Госэнергоиздат, 535 с.

7. Ольшанский, А. И. (2014) Регулярный тепловой режим нагревания влажных плоских капилля-ропористых материалов в процессе их сушки, Инженерно-физический журнал, 2014, Т. 87, № 6, С. 1308-1318.

8. Сажин, Б. С. (1984), Основы техники сушки,

2. Lykov, A. V. (1938), Kinetika i dinamika processov sushki i uvlazhnenija [Kinetics and dynamics of drying and moistening processes], Moscow, Gizlegprom, 776 p.

3. Lykov, A. V. (1968), Teorijasushki [Theory of drying], Moscow, Jenergija, 590 p.

4. Rudobashta, S. P. (2010), Teplotehnika [Heat engineering], Moscow, Koloss, 599 p.

5. Lykov, A. V. (1967), Teorija teploprovodnosti [Theory of heat conduction], Moscow, Vysshaja shkola, 600 p.

6. Lykov, A. V., Mihajlov, Ju. A. (1963), Teorija teplomassoperenosa [Heat and Mass Transfer Theory], Moscow-Leningrad, Gosjenergoizdat, 535 p.

7. Alshanski, A. I. (2014), Regular thermal mode of heating of wet flat capillary-porous materials during their drying [Reguljarnyj teplovoj rezhim nagrevanija vlazhnyh ploskih kapilljaroporistyh

(-

Москва, Химия, 320 с.

9. Акулич, П. В. (2010), Расчеты сушильных и теп-лообменных установок, Минск, Белорусская наука, 443 с.

10. Лыков, А. В., Куц, П. С., Ольшанский, А. И. (1972), Кинетика теплообмена в процессе сушки влажных материалов, Инженерно-физический журнал, 1972, Т. 23, № 3, С. 401-406.

11. Ольшанский, А. И. (2014) Исследование теплообмена в процессе сушки влажных материалов по экспериментальным данным влаго-обмена, Инженерно-физический журнал, 2014, Т. 87, № 4, С. 887-897.

materiaLov v processe ih sushki], Inzhenerno-fizicheskij zhurnal - Engineering and Physics Journal, 2014, T. 87, № 6, pp. 1308-1318.

8. Sazhin, B. S. (1984), Osnovy tehniki sushki [Basics of drying technique], Moscow, Himija, 320 p.

9. AkuLich, P. V. (2010), Raschety sushil'nyh i teploobmennyh ustanovok [Calculations of drying and heat exchangers], Minsk, BeLarusian science, 443 p.

10. Lykov, A. V., Kuts, P. S., ALshanski, A. I. (1972), Kinetics of heat transfer in the process of drying wet materials [Kinetika tepLoobmena v processe sushki vLazhnyh materiaLov], Inzhenerno-fizicheskij zhurnal - Engineering and Physics Journal, 1972, T. 23, № 3, pp. 401-406.

11. ALshanski, A. I. (2014), The study of heat transfer in the process of drying wet materials on the basis of experimental data of moisture exchange [IssLedovanie tepLoobmena v processe sushki vLazhnyh materiaLov po jeksperimentaL'nym dannym vLagoobmena], Inzhenerno-fizicheskij zhurnal - Engineering and Physics Journal, 2014, T. 87, № 4, pp. 887-897.

\_

Статья поступила в редакцию 26. 03. 2018 г.

62